I 



— 303 - 



Eine solche Übereinstimmung des spezifischen Gewichts der 

 Blei-Zinn-Legierungen mit demjenigen von Mengungskörpern aus Blei 

 und Zinn konnte nicht von vornherein erwartet werden, sondern ist 

 vielmehr ein auffallendes Resultat der experimentellen Prüfung. Stel- 

 len doch die Legierungen für gewöhnlich in ihren physikalischen 

 Eigenschaften (Schmelzpunkt, Farbe, Leitungsvermögen für Wärme 

 und Elektrizität, spezifisches Gewicht u. s. w.) keine Mittelwerte^ 

 zwischen den Extremen der legierten Metalle dar, sondern liefern 

 Abw-eichungen, welche nicht selten über die Grenzwerte selbst, wie 

 sie in den die Legierung bildenden Metallen gegeben sein sollten, 

 hinausgehen. Nachdem aber in dem speziellen Falle der Blei-Zinn- 

 Legierungen eine genügende Übereinstimmung der spezifischen Ge- 

 wichte der Legierungen mit den rechnerisch auffindbaren Dichten 

 von Mengungskörpern konstatiert ist, kann die oben gegebene For- 

 mel benutzt werden, um die Volumina- oder Gewichtsprozente einer 

 Legierung , deren spezifisches Gewicht bekannt ist , zu berechnen. 

 Es gelten die Formeln : 



^ ' Dp-Ds Dl 



P =P ^-^e ^ 



sowie die Proportionen, einmal für die Volumina : 

 ^ = V, = Di-D,:Dp-Di, 



sodann für die Gewichte der beiden in der Legierung vorhandenen 



Metalle : 



Pp = Ps = Dp(Di-Ds):ßs(Dp-Di). 



Von früher schon veröffentlichten Arbeiten über die spezifischen 

 Gewächte der Legierungen von Blei und Zinn sind mir nur zwei 

 bekannt : Pillichody's Bestimmungen, welche sich auf die sieben nach 

 stöchiometrischen Verhältnissen dargestellten Legierungen Pb^ Sn, 

 PbgSn, Pb2Sn, PbSn, PbSn2, PbSn^, Pb Sn^^ beziehen (Dingler's 

 Polyt. Journ. 162, 217; Jahresb. f. Chem. 1861, 279; Landolt und 

 BöRNSTEiN, Tabellen, 113, in der folgenden Tabelle mit „P" bezeich- 

 net), und Winkler's Zusammenstellung von 11 Wägungen, welcher 

 die Dichten für 11 , von 10 zu 10 Proz. springende Legierungen 

 gibt (Chem. Zeit. 1888, Nr. 75; Pharm. Zeit, vom 14. Nov. 1888, 



' Nach Regnault's Untersuchungen ist dagegen auch die spezifische 

 Wärme der Legierung ein Mittelwert zwischen den spezifischen Wärmen 

 der Komponenten. 



